i33 
stenbildning har blifvii iakttagen af franska me- 
tallurger, vid hlyels atsmältning utur blyglanser 
i flamugnar, der den bildas jerate svafvelsyrad 
bljoxid, och h varvid, genom dessa ämnens in- 
verkan på hvarandra och på den ännu odecom- 
ponerade blyglansen, blyets utsmältning beredes. 
I ändamål att erhålla ett sådant lägre svafvel- 
bly, smälte jag ren bly glanskristall med metal- 
liskt hly^ en atom vigt af h vardera. Tvenne prof 
gjordes för detta ändamål och på följande sätt: 
d) 2 5 delar pul verisera de blyglanskristal- 
ler blandades noga med 21,6 delar fint kornbly. 
Blandningen inlades i en degel af eldfast lera 
och betäcktes med en portion boraxglas. De- 
geln insättes i en dragugn, der den fick i5 mi^ 
nuters eldning. I degeln fans vid sönderslag- 
ningen en af klart håningsgult glas omgifven 
glänsande metallregulus, som vägde 3^,5 del. 
eller 80,4 procent af insatsen. Förlusten vid 
smältningen utgjorde således 19,6 procent. Den 
erhållna regulus tog intryck af hammaren, och 
kunde utplattas till dubbla sin yta, innan den 
sprack i kanterna. I brottet var den småbla- 
digt kristallinisk, med mörkare glans än bly- 
glansen. 0,666 grammer, behandlade med rö- 
kande salpetersyra, gåfvo o, 455 svafvelsyrad bly- 
oxid. I detta svafvelbly fannos således 7,207 
proc. svafvel, eller 100 delar ^Z;^ hade upptagit 
7,79 svafvel, 
b) Pul veriserad blyglanskristall och korn- 
bly, i alldeles samma proportioner som vid prof- 
vet (a), väl blandade, inlades utan någon annan 
tillsats i en koldegel, som inpassades uti en an- 
nan degel af eldfast lera, hvilken uti dragugn 
fick 1 5 minuters eldning och på samma gång som 
profvet [a). Sedan prof ve t svalnat fans en på 
